28 



Franz Fischer: 



[28 



häkchen berührt. In der Tabelle 15 ist dies daran zu bemerken, 

 dass das Platin sich erst noch von der Berührung, dem Kurzschluss, 

 erholt, es wird wieder edler, dann erst von dem durch das Wort 

 „Umkehr" gekennzeichneten Punkt ab unterliegt sein Potential dem 

 Einfluss der Zusammensetzungsänderung der Lösung. 



Anfänglich um 129 Millivolt edler als das Kupfer, steigt es 

 noch innerhalb 6 Minuten bis 169 Volt, von da ab fällt es während 

 2 Stunden auf Millivolt und bleibt auf diesem Punkte. Das 

 heisst die Lösung ist jetzt an Kuprosulfat gesättigt. 



Die Zimmertemperatur betrug 24° C, ebenso die Temperatur 

 der Lösung. — 



Mit dieser Lösung sollten nunmehr die Versuche angestellt 

 werden. Vorher war jedoch noch eine möglichst sauerstofffreie 

 Kupri Sulfatlösung herzustellen. 



Tabelle 16. 



Ich hatte erwähnt, dass gleichzeitig mit der Beschickung des 

 Vorratsgefässes auch das kleine Gefäss mit frischer Kuprisulfat- 

 lösung bis zur oberen Marke angefüllt wurde. Von 12 ^^ ab, als 

 die Lösung im Vorratsgefäss eingestellt war, wurde durch Oeffnen 

 des Quetschhahns 1 und Hineinschieben des Glasrohrs auch die 

 Lösung im kleinen Gefäss mit sauerstofffreier Kohlensäure durch- 

 gerührt und ausgespült, jedoch ohne Gegenwart von Kupfer. Die 

 beiden kleinen Platin elektroden a und ß blieben schliesslich dauernd 

 etwa 194 Millivolt edler als Cu. Da das Potential nicht mehr 

 weiter sank, so betrachtete ich die Lösung als genügend von Sauer- 

 stoff befreit und als verwendungsbereit. 



4. Konzentrationsversuche. 



Aus dem kleinen Gefäss wurde zunächst bei hochgezogenem 

 Glasrohr durch Oeflnen der Quetschhähne (i und 5 so viel Lösung 

 herausgelassen, dass eben noch 10 ccm zurückblieben. Jetzt wurde 

 bei 6 geschlossen, .5 und 4 geöffnet und der ganze Schlauch ein- 

 schliesslich der Abzweigung nach G auf das sorgfältigste mehrmals 



